Pembuatan Grafena dengan Metode Reduksi Graphene Oxide Menggunakan Bahan Baku Grafit dan Reduktor Natrium Hipopospit
Ratna Sari 1 , Cut Dina Mastura 2 , Teuku Rihayat 3 , Ratni Dewi 4* , Lukman Hakim 5
1,2,3,4 Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
5 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia * Koresponden email : ratnidewi@pnl.ac.id
Diterima: 25 April 2022 Disetujui: 9 Mei 2022

## Abstract
One of the new materials that has developed recently is graphene. Graphene is a new closed, strongest, and superior  material  in  the  world  today  which  is  formed  from  a  single  layer  of  carbon  atoms  which  has  a hexagonal structure resembling a honeycomb. This study aims to determine the effect of graphite size on the quality of graphene produced using the graphene oxide reduction method.  This method uses sodium hypophosphite reductor and oxidizing agent KMnO 4 , sulfuric acid and hydrogen peroxide. The quality of graphene is observed by looking at the electrical conductivity produced. This study varied the size of the graphite (106 µm, 125 µm, 150 µm, 180 µm dan 250 µm) and the reductor volume variation (3 ml, 5 ml, 7 ml, 9 ml dan 11 ml). The graphene oxide solution was heated in hot water and then filtered, ultrasonically for 3 hours, and in the oven for 6 hours at 80 o C. From the results of the electrical conductivity test, the best results were obtained at a graphite size of 106 µm while for the volume of the reductor the best results were at 11 ml. Graphene was characterized using FTIR (Fourier transform infrared) and SEM (scanning electron microscope). The results of the characterization of the powder samples show that there has been a change in  the  structure  of  graphite  to  graphene. The  size  of  the  graphite  and  the  volume  reducing  agent  has  a significant effect on the graphene’s electrical conductivity.
Keywords: graphene, grafit, graphene oxide, natrium hypophosphite, electrical conductivity

## Abstrak
Salah  satu  material  baru  yang  berkembang  akhir-akhir  ini  adalah  grafena.  Grafena  adalah  material  baru tertutup, terkuat, dan terunggul di dunia saat ini yang terbentuk dari satu lapis atom karbon yang mempunyai struktur hexagonal menyerupai sarang lebah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran grafit terhadap kualitas grafena yang dihasilkan menggunakan metode reduksi graphene oxide . Metode ini menggunakan reduktor natrium hipophosphit dan oksidator KMnO 4 , asam sulfat dan hidrogen peroksida. Kualitas  grafena  diamati  dengan  melihat  konduktivitas  listrik  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini memvariasikan ukuran grafit (106 µm, 125 µm, 150 µm, 180 µm dan 250 µm) dan volume reduktor (3 ml, 5 ml, 7 ml, 9 ml dan 11 ml). Larutan graphene oxide dipanaskan di dalam heat water kemudian disaring, diultrasonic selama 3 jam,  dan dioven selama 6 jam pada suhu 80°C. Dari hasil uji konduktivitas listrik didapatkan  hasil  terbaik  pada  ukuran  grafit  106  µm  sedangkan  untuk  volume  reduktor  didapatkan  hasil terbaik pada 11 ml. Grafena di karakterisasi menggunakan FTIR ( Fourier Transform infrared ) dan SEM ( Scanning Electron Microscope ). Hasil karakterisasi sampel serbuk menunjukkan telah terjadi perubahan struktur  grafit  ke  grafena.  Ukuran  grafit  dan  volume  reduktor  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap konduktivitas listrik grafena.
Kata kunci : grafena, grafit, graphene oxide, natrium hipopospit, konduktivitas listrik

## 1. Pendahuluan
Upaya pengembangan material maju saat ini banyak menarik minat peneliti di berbagai bidang ilmu. Salah satunya adalah grafena. Grafena  merupakan  bahan  yang  sangat  penting  karena  sifat  listrik,  termal,  optik, mekanik,  dan  mobilitas  elektron  yang  sangat  baik  [1,2].  Selain  itu,  ukuran Graphene  oxide (GO) nanopartikel (kurang dari 100 nm) memainkan peran penting untuk aplikasi medis, terutama dalam drug delivery  systems [3].  Prekursor  grafena  yang  paling  umum  adalah  grafit,  yang  dapat  dikelupas  secara mekanis [4], pengelupasan fase cair [5,6], deposisi uap kimia [7], dan oksidasi-reduksi [8]. Metode kimia adalah  cara  paling  umum untuk  menyintesis  grafena  dengan  produksi  tinggi,  menguntungkan  dan dapat dikendalikan.  Selain  itu,  produk  akhir  dari  metode  ini  adalah  suspensi  koloid  yang  memberikan
kemungkinan  modifikasi  seperti  fungsionalisasi.  Karena  fitur  seperti  itu,  metode  kimia  masih  menjadi metode  terbaik  untuk  banyak  aplikasi  grafena.  Grafena  yang  diproduksi  secara  kimia  terdiri  dari  tiga Langkah  yaitu  oksidasi  grafit,  pengelupasan  grafit  oksida  dan  reduksi Graphene  Oxide (GO)  menjadi grafena [9].
Metode oksidasi Hummers adalah metode yang umum digunakan untuk mengoksidasi grafit menjadi GO  karena  kekuatan  oksidasinya  yang  efektif  dibandingkan  dengan  metode  lainnya.  Ada  berbagai modifikasi dari metode Hummer terkait dengan variasi ukuran partikel grafit, konsentrasi reduktor, waktu reaksi  dan  suhu  [10,11].  Reduktor  yang  banyak  dipakai  antara  lain  hidrazin,  hidroquinon  dan  sodium borohidrid [12]. Reduktor yang berbeda menghasilkan sifat GO yang berbeda
GO  adalah  grafena  yang  dimodifikasi  secara  kimia,  mengandung  gugus  fungsi  pembawa  oksigen yang  dapat  menurunkan  stabilitas  termalnya.  Namun,  karakteristik  ini  menjadi  acuan  penting  untuk mendapatkan  grafena  dengan  sifat  yang  sesuai  untuk  aplikasi  tertentu  dengan  konduktivitas  yang  lebih rendah atau lebih tinggi dari graphene murni [13,14].
Menjawab  tantangan  untuk  menghasilkan  grafena  berkualitas  tinggi  menggunakan  metode  ramah lingkungan,  maka  pada  penelitian  ini  dilakukan  sintesis  grafena  menggunakan  metode  top-down  yaitu metode  pemecahan  material  besar  menjadi  material  berukuran  nanometer  melalui  reduksi  GO  dengan memvariasikan  ukuran  grafit  dan  volume  reduktor  natrium hipophospit. Natrium  hipophospit  digunakan sebagai reduktor karena sifatnya yang tidak beracun dibandingkan bahan lain seperti hidrazin.

## 2. Bahan dan Metode

## Sintesis Graphane Oxide (GO)
Metode sintesis ini berdasarkan penelitian sebelumnya [15]. Sebanyak 1 gram serbuk grafit dengan variasi ukuran ditambahkan dengan 23 ml H 2 SO 4 96 % dan 3 gram KMnO 4 . Bahan dicampur di dalam bak berisi es. Suhu dipertahankan di bawah 20 𝑜 C. Selama 30 menit larutan diaduk pada 300 rpm dan suhu 40 o C di dalam Heat bath . Ditambahkan 50 ml H 2 O secara bertahap dan larutan diaduk selama 15 menit dengan suhu dipertahankan di bawah 95 o C. Pada suhu 50 o C larutan dipanaskan dan diaduk selama satu jam di dalam heat bath . Kemudian larutan dikeluarkan dan ditambahkan 150 ml H 2 O ke dalam larutan dan warna larutan menjadi kecoklatan. Larutan ditambahkan H 2 O 2 5 ml dan selama 30 menit diaduk hingga warna larutan menjadi kuning, mengindikasikan diperoleh dispersi graphite oxide dalam larutan ( Gambar 1 ). Kertas saring digunakan sebagai media filter menyaring graphite oxid e dengan larutan. Pengulangan pencucian  dengan  H 2 O  dilakukan  untuk  menetralkan  pH.  Hasil  penyaringan  berupa  endapan graphite oxide selama  4  jam  dipanaskan  di  dalam  oven  pada  suhu  80 o C hingga  didapatkan graphite  oxide yang berbentuk padat. Graphite oxide yang diperoleh ditambahkan H 2 O, dimasukkan ke dalam bak ultrasonik untuk  didispersi  memanfaatkan  vibrasi  ultrasonik  agar graphite  oxide terlepas  dari  lapisan-lapisan penyusunnya. Didapatkan disperse graphane oxide dalam cairan.

## Reduksi GO
Serbuk graphite  oxide dicampurkan  dengan  H 2 O  3  mg/mL  kemudian  selama  3  jam  didispersi memanfaatkan vibrasi ultrasonik. Larutan diaduk selama 3 jam pada suhu 70 o C dan ditambahkan natrium hipopospit 80 % dengan volume divariasikan. Warna larutan menjadi hitam pekat atau yang disebut dengan grafena  terdispersi  dalam  larutan. Larutan  yang  telah  diaduk  menggunakan  magnetik  stirer  kemudian disaring menggunakan kertas saring sebagai media filter. Residu yang didapat dikeringkan selama 6 jam menggunakan oven pada suhu 80 o C ( Gambar 2 ).
Gambar 1 . Graphite oxide . Sumber: Hasil penelitian (2021)

## Karakterisasi menggunakan FTIR
Gugus- gugus fungsi yang terdapat dalam sampel dianalisa menggunakan FTIR. Pengenceran sampel dengan penambahan akuades sebelum diuji terlebih dahulu dilakukan agar saat diuji sampel tidak terlalu pekat. Panjang gelombang yang digunakan untuk uji ini dalam rentang 400-4000 nm.

## Uji Konduktivitas listrik
Konduktivitas listrik adalah kemampuan bahan menghantarkan listrik. Semakin besar konduktivitas listrik maka semakin mudah bahan tersebut menghantarkan listrik. Disiapkan 0,12 gram sampel graphene yang sudah dilarutkan dalam 50 ml H 2 O. Dipastikan elektroda bersih dan kering dan dicelupkan ke dalam sampel, didapatkan nilai konduktivitas listrik yang diukur.

## Analisis Morfologi
Mikroskop  imbasan  elektron  (SEM)  adalah  sejenis  mikroskop  yang  mampu  menyerap  image morfologi dan cross section sesuatu sampel dengan jelas. Dengan SEM, morfologi grafena diimbas oleh alur elektron yang difokuskan. Pancaran elektron dari grafena dideteksi dan digambarkan dengan image di atas penunjuk sinar katoda. Sampel grafena dipreparasi dengan cara diletakkan di atas holder dan dilapisi dengan lapisan tipis emas.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengaruh volume reduktor dan ukuran partikel terhadap konduktivitas listrik grafena Pada Gambar 3 dapat dilihat pengaruh volume reduktor dan ukuran partikel terhadap konduktivitas grafena. Semakin banyak reduktor yang di tambahkan maka konduktivitas listrik grafena yang dihasilkan cenderung meningkat. Namun pada penambahan volume reduktan 5 ml terjadi penurunan yang disebabkan oleh karboksil, hidroksil, atau kelompok epoksi yaitu bentuk grafena yang masih diikat oleh oksigen.
Semakin  kecil  ukuran  partikel  grafit,  konduktivitas  listrik  yang  dihasilkan  semakin  meningkat. Namun pada ukuran partikel 180 µm terjadi sedikit kenaikan yang disebabkan  pada ukuran partikel 180 µm,  reduksi  yang  terjadi  cenderung  lebih  baik  dibandingkan  pada  ukuran  grafit  150  µm.  Dari  hasil pengamatan  selama  penelitian  didapatkan  bahwa  terbentuknya graphite  oxide sangat  dipengaruhi  oleh pencampuran bahan di dalam ice bath . Suhu pencampuran dipertahankan di bawah 5ºC untuk menghindari bahan hangus  yang  menyebabkan  tidak  terbentuknya graphite  oxide .  Terindikasi  pada  saat  penambahan H 2 O 2 , larutan tidak akan berubah menjadi warna kuning.
Gambar 2 . Reduksi Graphene oxide Sumber: Hasil penelitian (2021)

## Karakterisasi gugus fungsi grafena menggunakan FTIR
Pada Gambar 4 (grafena dari variasi ukuran grafit 106 µm dan volume reduktor 11 ml) dan Gambar 5 (grafena dari variasi ukuran grafit 125 µm dan volume reduktor 7 ml) menunjukkan perbandingan hasil uji karakteristik menggunakan FT-IR. Nilai Panjang gelombang spectrum FT-IR dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 3 . Pengaruh volume reduktan terhadap konduktivitas listrik pada ukuran partikel 106 µm, 125 µm, 150 µm, 180 µm, 250 µm.
Sumber: Hasil penelitian (2021).
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 5 10 15 20 %T Gambar 4 . Grafik FTIR grafena dari variasi ukuran grafit 106 µm volume reduktor 11 ml Sumber: Hasil penelitian (2021) 0 2 4 6 8 10 12 3 5 7 9 11 K o n d u k ti v it as L is tri k (m S/ cm ) Volume Reduktan ( ml ) Ukuran Grafit 106 µm Ukuran Grafit 125 µm Ukuran Grafit 150 µm Ukuran Grafit 180 µm Ukuran Grafit 250 µm
Didapatkan spektrum dengan puncak serapan pada daerah bilangan gelombang seperti berikut : 1. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 3493 cm - 1 mengidentifikasikan  vibrasi streaching gugus  alkohol  (O-H),  pita  serapan  ukuran  partikel  125  µm dengan volume  reduktor  7 ml  menunjukkan bilangan  gelombang yang hampir  sama  yaitu  3836  cm -1 sama-sama menunjukkan vibrasi streaching gugus alkohol (O-H). 2. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 3348,4 cm -1 mengidentifikasikan vibrasi streaching gugus garam amina (N-H), pita serapan ukuran partikel 125 µm dengan volume reduktor 7 ml menunjukkan bilangan gelombang yang hampir sama yaitu 2804 cm 1 sama-sama menunjukkan vibrasi streaching gugus garam amina (N-H).
3. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 1986 cm -
1 mengidentifikasikan vibrasi streaching gugus senyawa aromatik (C-H), pita serapan ukuran partikel 125 µm dengan volume reduktor 7 ml menunjukkan bilangan gelombang yang hampir sama yaitu 2380 cm -1 sama-sama menunjukkan vibrasi streaching senyawa aromatik (C-H). 4. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 1066,6 cm -1 mengidentifikasikan  vibrasi streaching gugus  sulfoxide  (S=O).  Pada  Ukuran  partikel  125  µm dengan volume reduktor 7 tidak menunjukkan gugus yang sama.
5. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 813 cm -
1 mengidentifikasikan vibrasi bending gugus alkane (C=C). Pita serapan ukuran partikel 125 µm dengan volume reduktor 7 ml menunjukkan bilangan gelombang yang hampir sama yaitu 842 cm -1 sama-sama menunjukkan vibrasi bending Alkane (C=C).
Gugus Fungsi Nilai Panjang Gelombang (𝑐𝑚 −1 ) Ukuran Partikel 106 µm dengan Volume Reduktor 11 ml Ukuran Partikel 125 µm dengan Volume Reduktor 7 ml O-H 3200-3550 3493 3836 N-H 3310-3350 3348,4 2804 C-H 1650-2000 1986 2380 C=C 1648-1658 1658 842,8 S=O 1030-1070 1066,6 - C=C 790-860 813 842 CH 615 615 590
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 22.5 30 37.5 45 %T Gambar 5 . Grafik FTIR grafena dari variasi ukuran grafit 125 µm volume reduktor 7 ml.
Sumber: Hasil penelitian (2021).
Tabel 1. Nilai Panjang gelombang spektrum FTIR
Sumber: Hasil pengukuran (2021)
6. Pita serapan ukuran partikel 106 µm dengan volume reduktor 11 ml posisi panjang gelombang 615 cm - 1 mengidentifikasikan vibrasi bending gugus benzene derivative (CH). Pita serapan ukuran partikel 125 µm dengan volume reduktor 7 ml menunjukkan bilangan gelombang yang hampir sama yaitu 590 cm -1 sama-sama menunjukkan vibrasi bending benzene derivative (CH).
Hasil  analisa  FTIR  (Gambar  6)  dari  penelitian  sebelumnya  [16],  dijelaskan  bahwa  pada  panjang gelombang 3317 cm -1 dan 1151 cm -1 , hilangnya puncak transmisi gugus fungsi –OH merupakan salah satu tanda grafena mulai ada atau direduksi dari GO. OH yang tadinya disisipkan untuk memutus ikatan antar lapis grafena tidak lagi mengikat grafena yang telah terkelupas. Ditandai dari hilangnya puncak transmisi ini. Berkurangnya gugus fungsi (C=O) pada panjang gelombang 1713 cm -1 diindikasikan dari penurunan puncak transmisi grafena. Selain itu pada kisaran panjang gelombang 1032 cm -1 , puncak transmisi ikatan rangkap  karbon  atau  gugus  fungsi  (–C=C)  tidak  terdeteksi.  Sedangkan  pada Gambar  4 dan Gambar  5 hasil analisis FTIR masih mengikat OH yang artinya tidak tereduksi sempurna.

## Karakterisasi morfologi grafit dan grafena menggunakan SEM
Gambar 7 menunjukkan morfologi grafit yang dipakai sebagai prekursor grafena dalam penelitian ini.  Struktur  permukaan  grafit  berbentuk cornflek atau  seperti  susunan  kepingan-kepingan.  Pada pembesaran 3000 kali dapat dilihat ukuran pori grafit 2,830 µm.
Jika  dibandingkan  struktur permukaan  grafit  dan grafena  pada Gambar 7 dan Gambar 8 ,  terjadi perubahan morfologi yang diakibatkan oleh reaksi oksidasi dan reduksi. Morfologi grafit seperti serpihan kasar dengan ukuran yang bervariasi sedangkan grafena berbentuk lembaran yang lebih tipis dari grafit. Lembaran grafena terdiri dari satu lapis struktur heksagonal planar sehingga tampak agak transparan yang terdiri atas single layer dan multi layer
Gambar 6 . Analisa FTIR grafena dan graphene o xide Sumber: [16]
Gambar 7 . Struktur permukaan grafit pada pembesaran 1000 x dan 3000 x Sumber: Hasil penelitian (2021)
Morfologi grafena dari hasil penelitian sebelumnya [17] dapat dilihat pada Gambar 9 . Morfologi grafena menyerupai lembaran-lembaran tipis dan terdapat lipatan-lipatan pada bagian tepi, tampak sedikit menggumpal karena memiliki struktur campuran.

## 4. Kesimpulan
Semakin  kecil  ukuran  partikel  grafit  dan  volume  reduktor  yang  digunakan  semakin  besar konduktivitas  listrik  yang  didapatkan.  Konduktivitas  listrik  grafena  paling  tinggi  masing-masing  10,48 mS/cm dan 8,22 mS/cm didapat pada ukuran grafit 106 µm volume reduktor 11 ml dan pada ukuran grafit 125  µm  volume  reduktor  7  ml.  Pada  analisis  FTIR  didapatkan  bahwa  grafena  yang  dihasilkan  tidak tereduksi sempurna hal itu dapat dilihat dari masih terikatnya OH pada gugus fungsi grafena. Pada hasil uji SEM di dapatkan ukuran pori grafena 4,874 µm.

## 5. Referensi
[1]   C.Y.  Ho,  H.W.  Wang,  “Characteristics  of  thermally  reduced  graphene  oxide  and  applied  for  dye- sensitized solar cell counter electrode”, Appl. Surf. Sci. 147-154, 2015.
[2]   Y. Zhong, Z. Zhen, H. Zhu, “Graphene: fundamental research and potential applications”, FlatChem Vol. 4, 20-32, 2017.
[3]    M. Zhang, T. Okazaki, Y. Iizumi, E. Miyako, R. Yuge, S. Bandow, M. Yudasaka, “Preparation of small-sized graphene oxide sheets and their biological applications”, J. Mater. Chem . Vol. B 4 (1) 121-127, 2016.
[4]   E. Gao, S.Z. Lin, Z. Qin, M.J. Buehler, X.Q. Feng, Z. Xu, “Mechanical exfoliation of two-dimensional materials”, J. Mech. Phys. Solids , Vol. 115, 248-262, 2018.
[5]   A.  Amiri,  M.  Naraghi,  G.  Ahmadi,  M.  Soleymaniha,  M.  Shanbedi,  “A  review  on  liquid-phase exfoliation for scalable production of pure graphene, wrinkled, crumpled and functionalized graphene
Gambar 8 . Morfologi grafena dengan perbesaran 1000 x dan 3000 x
Sumber : Hasil penelitian (2021)
Gambar 9 . Morfologi grafena dengan perbesaran 5000 x dan 10000 x Sumber : [17]
and challenges”, FlatChem , Vol. 8, 40-71, 2018.
[6]   M. Monajjemi, “Liquid-phase exfoliation (LPE) of graphite towards graphene: an abinitio study, J. Mol. Liq ., Vol. 230, 461-472, 2017.
[7]   H.C.  Lee,  W.W.  Liu,  S.P.  Chai,  A.R.  Mohamed,  C.H.  Voon,  U.  Hashim,  N.M.S.  Hidayah,  “The impact  of  reaction  parameters  on  graphene-like  material  synthesized  using  chemical  vapour deposition”, Procedia Eng ., Vol.184, 460-468, 2017.
[8]   M.P. Lavin-Lopez, A. Paton-Carrero, L. Sanchez-Silva, J.L. Valverde, A. Romero, “Influence of the reduction strategy in the synthesis of reduced graphene oxide”, Adv. Powder Technol. , Vol. 28, 3195- 3203, 2017.
[9]   A. Alazmi, S. Rasul, S.P. Patole, P.M. Costa, “Comparative study of synthesis and reduction methods for graphene oxide”, Polyhedron , Vol. 116, 153-161, 2016.
[10]  J. Park, Y.S. Cho, S.J. Sung, M. Byeon, S.J. Yang, C.R. Park, “Characteristics tuning of graphene- oxide-based-graphene to various end-uses”, Energy Storage Mater ., Vol. 14, 8-21, 2018.
[11]  R. Muzyka, M. Kwoka, Ł. Smędowski, N. Díez, G. Gryglewicz, “Oxidation of graphite by different modified Hummers methods ”, New Carbon Mater ., Vol. 1, 15–20, 2017.
[12]    S. Pei, H. Cheng, “The reduction of graphene oxide”, Carbon , Vol. 50, 3210-3228, 2012
[13]  O. Moradi, V.K. Gupta, S. Agarwal, I. Tyagi, M. Asif, A.S.H. Makhlouf, R. Shahryari-Ghoshekandi, “Characteristics and electrical conductivity of graphene and graphene oxide for adsorption of cationic dyes from liquids: kinetic and thermodynamic study”, J. Ind. Eng. Chem ., Vol. 28, 294-301, 2015.
[14]  N.I. Zaaba, K.L. Foo, U. Hashim, S.J. Tan, W.W. Liu, C.H. Voon, “Synthesis of graphene oxide using modified hummers method: solvent influence”, Procedia Eng ., Vol. 184, 469-477, 2017.
[15]     J. Chen, B.Yao, C. Li, G. Shi, “An improved Hummers method for eco-friendly synthesis of graphene oxide”, Carbon , Vol. 64, 225-229, 2013
[16]    S. Kellici, J. Acord, J. Ball, H. S. Reehal, D. Morganc, B. Saha, “A single rapid route for the synthesis of reduced graphene oxide with antibacterial activities”, RSC Adv ., 4, 14858–14861, 2014
[17]  M.  Junaidi,  D.  Susanti,  “Pengaruh  Variasi  Waktu  Ultrasonikasi  dan  Waktu  Tahan  Hydrothermal terhadap Struktur dan Konduktivitas Listrik Material Graphene”, Jurnal Teknik Pomits , Vol. 3, No. 1, F-13-F18, 2014.